DK LA MAl.NKTITE CRISTALLISEE. 



605 



une origine extérieure à ces cristaux. Le résultat est 

 presque le même dans les deux cas, ce qui fait qu'il 

 est difficile de les difïérencier expérimentalement. 



Quelle va être la forme pour des champs élevés, 

 d'après ces deux hypothèses, de la courbe d'aiman- 

 tation pour différentes directions, mais surtout pour les 

 deux plus importantes, celles des axes et des diagonales 

 des faces du cube ? 



L'axe est contenu dans deux plans de symétrie ; les V/, 

 de la masse du cristal devraient donc dès le début être 

 aimantés à saturation. Pour le troisième cristal élémen- 

 taire, 7 == 90° et l'aimantation augmente à partir de 

 zéro proportionnellement avec le champ pour atteindre 

 la saturation lorsque H'= E. La courbe résultante de 

 l'aimantation commence donc pour H = avec une 

 valeur égale aux Va J^ l'aimantation à saturation ; 

 elle monte ensuite suivant une droite pour atteindre 

 la saturation pour H ^ E (fig. 25 gauche). Au con- 

 traire, pour la diagonale, la saturation est atteinte dès 

 le début pour le \i^ de la substance; pour les 7, ou 

 a y r= 45°; si l'on déduit, par la méthode que nous 

 avons indiquée, la courbe d'aimantation, on obtient la 

 courbe figurée à la tig. 25 qui commence avec une 



ip/lmax 

 10 



A/.p 



Ip/Ima^c 



H-o 



Fig. 25. Courbes d'aimantatioa pour les axe» (quateraairesi et les diagonales (axes 

 binaires). A gauche courbes théoriques, à droite courbes mesurées. 

 axes, diagonales. 



